34 ÉTUDE THERMOMAGNÉTIQUE 



cette modification d'autant plus intense que l'on se 

 trouve plus rapproché de 0,. 



Qu'adviendra-t-il maintenant si nous laissons le 

 corps stationner à une température suffisamment basse 

 ou, suivant le terme usuel, si nous le laissons vieillir ? 

 On remarquera une transformation très lente de l'excé- 

 dent de substance paramagnétique et, ce n'est qu'a- 

 près plusieurs jours qu'elle commencera à être sen- 

 sible. L'aimantation de l'alliage 70 °/ de fer, après 

 avoir fait passer celui-ci par le point de transforma- 

 tion, fut une première fois mesurée à la température 

 ordinaire. Une seconde mesure, effectuée trois semai- 

 nes après, accusait alors une aimantation spécifique de 

 5 7, supérieure. 



Aussi bien pendant le chauffage que pendant la 

 période de refroidissement et d'apparition du magné- 

 tisme, les transformations à température constante se 

 sont montrées rapides au début, diminuant progressi- 

 vement d'intensité. Il est fort possible que, si prati- 

 quement on pouvait maintenir le corps très longtemps 

 dans le même état thermique, toute la substance se 

 transformerait peu à peu, et deviendrait de ferroma- 

 gnétique : paramagnétique, ou vice-versa, suivant que 

 le corps se trouverait dans la période de chauffage ou 

 de refroidissement. 



Le diagramme correspondant à ce cycle très lent 

 serait probablement celui que j'ai représenté dans la 

 fig. 15, soit une courbe réversible correspondant à la 

 marche de l'aimantation aux basses températures, et 

 terminée par une surface quadrangulaire. ne pouvant 

 être parcourue que dans un sens. 



Nous voyons donc que le vieillissement des aciers 



